Kristallphysik (Optische Eigenschaften) 



1187 



gelb, Diamant blau, griin, rosarot fluores- 

 zieren. Lecoq de Boisbeaudran hat wohl 

 als erster darauf hingewiesen, daB das starke 

 rote Leuchten des Rubins auf Ghromgehalt 

 zuriickzufuhren sein diirfte; dem entspricht 

 es, daB reines Aluminiumoxyd, das selbst 

 kaum merklich fluoresziert, durch Chroin- 

 zusatz die Lumineszenzeigenschaften des 

 Rubins erlangt, Die vielfach rote Fluoreszenz 

 der Kalkspate ist wohl auf Mangangehalt, 

 die Lumineszenz der FluBspate auf emeu 

 Gehalt an seltenen Erden und wahischein- 

 lidi von Blei zuriickzufiihren. Audi orga- 

 nische Substanzen konnen Ursache der 

 Lumineszenz gewisser Kristalle sein. So 

 lassen sich in gewissen Steinsalz-, FluB- 

 spat- und Kalkspatvorkommen Einschliisse 

 von Petroleum oder anderen organischen 

 Substanzen, die beim Erhitzen des Kristalls 

 verkohlen, nachweisen. Zur sicheren Iden- 

 tifizierung des wirksamen Bestandteils wiirde 

 es jedenfalls an Stelle der direkten okularen 

 Beobachtnng der Gesamtemission, die meist 

 angewandt worden ist, der spektralen Zer- 

 legung des Lumineszenzlichts und eventuell 

 der Feststellung seiner Temperatureigenschaf- 

 ten bediirfen. Eine sehr ausfiihrliche Zu- 

 sammenstellung der Lumineszenz zahlreicher 

 Mineralien hat kiirzlich E. Engelhardt 

 (Jena. Dissertation) veroffentlicht. 



Der besondere EinfluB der Kristall- 

 struktur auf das Lumineszenzphanomen 

 macht sich in dem Auftreten polarisierter 

 Fluoreszenz geltend. Das Fluoreszenzlicht 

 tritt bei alien fluoreszierenden doppelbrechen- 

 den Kristallen mehr oder weniger voll- 

 kommen in einer bestimmten Schwingungs- 

 richtung aus als eine Folge der Abhangigkeit 

 der Intensitat der nach verschiedenen Rich- 

 tungen im Kristall stattfindenden Schwin- 

 gungen der fluoreszierenden Zentren von der 

 Richtung. Als ausgezeichnete Richtungen 

 sind in optisch-einachsigen Kristallen die- 

 jenige der optischen Achse und der Nor- 

 malen zur Achse vorherrschend, bei optisch- 

 zweiachsigen Kristallen vielfach die Ebene 

 der optischen Achsen und die Richtung 

 der optischen Normalen. 



Nach den eingehenden Beobachtungen 

 von Sohncke erfolgen die Fluoreszenz- 

 schwingungen beispielsweise beim Kalkspat 

 mit ihrer grb'Bten Komponente parallel der 

 optischen Achse, und die Lumineszenz 

 wird auch durch Schwingungen in dieser 

 Richtung am starksten erregt. Beim Apatit 

 erfolgen die Fluoreszenzschwingungen merk- 

 lich nur senkrecht zur optischen Achse; 

 auch wird die Fluoreszenz am starksten 

 durch Schwingungen soldier 



Richtung er- 



regt. 



Im optisch-zweiachsigen To pas erfolgen 

 die Fluoreszenzschwingungen nur in der 

 Ebene der optischen Achsen; die Haupt- 



komponente ist parallel zur ersten Mittellinie. 

 Im Arragonit ist immer diejenige Schwin- 

 gungskomponente des Fluoreszenzlichtes am 

 groBten, die der Erregerschwingung parallel 

 ist; am leichtesten treten aber die zur opii- 

 schen Achsenebene senkrechten Kompo- 

 nenten auf. Ebenso verhalt sich Ro hr zucker. 

 Im Gegensatz dazu scheint bei WeiBbleierz 

 die der erregenden Schwingung parallele 

 Komponente des Fluoreszenzlichtes am 

 schwadiston zu sein. Eine fiir alle Kristalle 

 geltende einfache GesetzmaBigkeit gibt sich 

 hiernach nidit zu erkennen. 



In manchen Fallen hangt nicht nur die 

 Intensitat sondern auch die Far be des 

 Fluoreszenzlichts von der Schwingungsrich- 

 tung im Kristall ab. Man kann dann von 

 dichroitischer bzw. pleochroitischer 

 Fluoreszenz sprechen. Diese Erscheinung 

 tritt nicht nur bei pleochroitischen Kristallen 

 auf, wo sie eini'ach die Folge der verschie- 

 denen Absorption des Fluoreszenzlichts in 

 den verschiedenen Richtungen ware, sondern 

 auch bei nicht pleochroitischen Kristallen. 

 Ein Beispiel ist der Beryll; die zur optischen 

 Achse senkrechten Fluoreszenzschwingungen 

 sind blau, die parallelen rotviolett. Bei 

 manchen Exemplaren kann es auch gerade 

 umgekehrt sein. Beim Smaragd erscheinen 

 die zwei Farben rot und blauviolett. 



Literatur. Chr. Huygens, Traite de la lu- 

 miere. Ostwalds Klussiker Nr. 20. - - Fresnel, 

 CEuvres completes. - - B. Biot, Tiaitf de /////- 

 sique, 1816. Des Cloiseaux, Manuel de 



Mineralogie, 1862. - Verdet-Ejcner, Wellcn- 

 theorie des Lichts, 1881. - - E. Mallard, Tnut,' 

 de Crintallographie, 1884. - - Mascart, Tniit< 

 d'optique, 1890. Th. Liebisch, Physikali*<-li< 

 Kristallographie. Leipzig 1891. - - It. Brtiutis, 

 Die optiar/ii-ii .InoiiKili'-n 'Iff k'f/xt'tllf. Leipzig 

 1891. L. Fletcher, The optical inJicntfi.r and 

 the transmission of light in crystals. London 189S, 

 Deutsch von H. Ambronn und W. Konig, 

 1893. Miilier-Pouillet, Lehrbnch der Pluixik, 

 9. Avfl., Bd. 2. Braunschweig 1897. E. 



Wolfing, Bcricht ilber den gegenwartiiji /, 

 Stand der Lehre von der Fresnelschen Wellen- 

 flache, Bibl. math., 3, 1902. A. Becker, 

 Kristalloptik. Stuttgart 1903. -- Viola, Gnnxl- 

 ziifje df r Krixtiillni/nijthie. Leipzig 1904. 

 P. Groth, Physikalixr/n- Kristallographie, 4. Aufi. 

 Leipzig 1905. H. Ilosenbusch tind E. A. Wiil- 

 Jing, Mikr<n<k<']>ii'he Physiographic der petro- 

 praphisch wichtigen Mineralien, Bd. I, 1. n. ?. 

 Hdlfte. Stuttgart 1005. P. Vrude, Lehr- 

 buch der Optik, '2. Avfl. Leipzig 1906. - F. 

 Pockets, Lehrbuch der Kristalloptik. Leipzig 

 1906. C. F. Naumann ttnd F. Zirkel, 



Elemente der Mineralogie. 15. Aufl. Leipzig 

 2907. A. Winkelmann, Handbuch der 

 Physik, 2. Aufl., Bd. 6. Leipzig 1908. - - W. 

 Voigt, Krixlallphysik. Leipzig 1910. <'. 



LincJf, dnnidriji </>r Kristattographie. 3. Auf- 

 laye. J'/ni !:>!:. 



A. Becker. 



75* 



